— 386 — 



Tabella II. — Leghe Cadmio- Zinco. 





T 



Q 



?» 





T 



e 



Q2 



Cd 75 + Zn25 



300 



0,285 



0,369 



Cd 65 + Zn35 



330 



0,280 



0,335 



Voi. % Zn 



28,58 



325 

 350 

 (400) 



0,276 

 0,265 

 (0.247) 



0,351 

 0,324 

 (0,286) 



Voi. % Zn 

 39,26 



350 

 (400) 

 (412) 



0,272 

 (0,252) 

 (0,246) 



0,322 

 (0,282) 

 (0,274) 



r'=275 



(412) 



(0,242) 



(0,274) 



z' = 305 









« Costruendo anche qui la curva di q a 412°, che stavolta è data da 

 soli due punti, si vede che prolungata opportunemente dà per valore della 

 resistenza specifica dello zinco 



q ì= 0,269 



Leghe di Stagno e Zinco. 



« Queste leghe offrono grande difficoltà di studio, perchè anche rime- 

 scolandole per bene, ad elevata temperatura, sembrano scindersi in porzioni 

 di diversa concentrazione. Alla superficie della massa fusa si forma una parte 

 più pastosa e bollosa, che galleggia sulla massa sottostante, che conserva la 

 sua perfetta scorrevolezza. Perciò quando sono versate nei tubi di resistenza, 

 devono essere rimescolate di continuo, coli' artificio, altrove spiegato. Seguendo 

 le solite cure, e studiando porzioni di leghe preparate separatamente, in 

 tubi di resistenza diversi, si sono trovati valori molto concordanti, della loro 

 resistenza specifica. Ecco i risultati avuti. 



Tabella III. — Leghe Stagno-Zinco. 





T 



? 



£>2 





T 



Q 



£>2 



3n75 + Zn 25 



325 



0,374 



0,350 



Sn 65 + Zn 35 



340 



0,361 



0,332 



Voi. % Zn 



350 



0,368 



0,344 



Voi. % Zn 



370 



0,352 



0,321 



25,83 

 r'==303 



(400) 

 (412) 



(0,354) 

 (0,351) 



(0,323) 

 (0,318) 



36,00 

 i' = 330 



(400) 

 (412) 



(0,343) 

 (0,341) 



(0,308) 

 (0,303) 



Alla solita maniera, impiegando i valori di questa tabella si ottiene per 

 resistenza dello zinco puro 



?2 = 0,218. 



